74 Kaiiitel V. 



des Dickemvachstums auftreten, sekundäre Markstralilen. Die Bildun»- der 

 letzteren geht von Caiubiumzellen aus, welche oft schon früh durch ihre 

 Gestalt von ilii-en Xauiensg-enosseu sich unterscheiden und statt anderer 

 Holz- und Eindenelemente nach der Aussen- und Innenseite ihrer Bauniteile 

 hin Markstrahlzellen erzeugen. Auf dieselbe Weise Avird die Verlängerung- 

 der primären ^larkstrahlen während des Dickenwachstunis durch Cambium- 

 zellen be\\1rkt. welche in ihren Verlauf da eingeschaltet sind, wo sie aus 

 dem Holze in die Binde übertreten. Breite und Höhe der Markstrahlen 

 sind sehr verschieden. Die Nadelhölzer besitzen Markstrahlen, welche nur 

 eine einzige Zelllage breit und. abgesehen von den liöhereu priniäi-en. nur 

 wenige. 1 — 12. Zellschichten hocli sind. Die Kiefern. Fichten. Lärchen 

 und die Douglastanne haben ausserdem noch breitere Strahlen, welche in 

 ihrer Mitte je einen horizontalen Harzgang einschliesseu ; der Weisstanne 

 aber kommen nur jene einfachen Strahlen zu. Unter den Laubhölzern hat 

 wie die Eiche z. B. die Rotbuche zweierlei Markstrahlen: einschichtige, 

 schmale, mit blossem Auge nicht oder kaum sichtbare, gleichzeitig aber auch 

 breite, gar nicht zu überseheude. aus vielen Zellschichten zusammengesetzte. 

 Bei der Weinrebe, Platane, Berberitze und Kose sind alle Markstrahleu 

 sehr breit, bei der Esche, zahmen Kastanie, dem Kreuzdorn. Faull)aum 

 {Bhamniis franffula L.) und der Syringe kaum sichtbar. Die ungefähre 

 Höhe der Markstrahlen ist auf Spaltungsflächen, die vom Mark ziu' Rinde 

 laufen, leicht festzustellen, da die Strahlen sich durch ihren Glanz, dem sie 

 den Xamen Spiegel oder Spiegelfasern verdanken, auffallend von dem übrigen 

 Holze ablieben. Sie können bei den Eichen handhoch werden, während die 

 ]\Iarkstralilenhöhe bei der Buche nur etwa ' ._, cm beträgt. 



N(■■)KDLI^■GEK gibt in seinem trefflichen Buche ül)er die technischen 

 Eigenschaften der Hölzer (Stuttgart 1860) folgende Daten, wozu bemerkt 

 wii'd. dass Höhe und Breite der Spiegel nach der Rinde hin zunehmen. 



Markstrahlen über eine schwache Spanne, d. h. über 160 mm hoch, 

 öfters fusshoch: Waldrebe: etwa 160 mm, d. h. halbfusshoch : gemeine Erle; 

 ungefähr 50 mm hoch: Stieleiche: ungefähr 5 mm hoch: Rotbuche: unge- 

 fähr 2 mm hoch: Zwetsche; ungefähr 1 mm hoch: Sidtzahorn: ungefähr 

 0,5 mm hoch: Esche; ca. 0,2 mm hoch, kaum sichtbar: Buchsbaum. Mark- 

 strahlen von 1 mm Breite sind als sehr breit zu bezeichnen. Sie finden 

 sich bei den merkwürdigen neuholländischen Casuarinen. Unter unseren 

 Bäumen messen die Markstrahlen der Erle 0.6 mm, des gem. Ahorn 0,05 mm, 

 der Elsebeere 0,025 und der Weiden 0,015 mm Breite. 



Auf manche Spiegelfasern darf das Wort ]\larkstrahl nur unter A'or- 

 behalt angewendet werden, da sie. wie das ]\likroskop lehrt, aus vielen 

 einander sehr nahe liegenden schmalen Markstralilen zusammengesetzt sind. 

 Das ist z. B. der Fall bei der Hainbuche, deren „unechte" Markstrahlen 

 übrigens auch weniger durch Glanz, als durch hellere Färbung von dem 

 sonstigen Holz sich unterscheiden. 



Man erkennt aus dem Gesagten, dass die Markstrahlen zur Bestimmung 

 der Zugehörigkeit eines Holzes benutzt werden können und sie spielen auch 

 stets in den diesbezüglichen Tabellen eine Rolle ^ ) (Fig. 43 und 44). 



Die zweite Form, in welcher lebende Elemente im Holze auftreten, ist 

 die des Holzparenchyms. Es besteht aus Zellen, die denen der Markstrahlen 

 sehr ähnlich sehen, aber nicht in der Richtung der Baumradien gestreckt 

 sind. Seltener gehören dazu Fasern, deren Läna-srichtung dann stets mit 



') z. B. Hartig, Die anatomischen Unterscheidungsmerkmale der wichtigeren in Deutsch- 

 h\ud wachsenden Hülzer. 3. Aufl. 1890. 



